…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PEMBUATAN  MEMBRAN  KERAMIK  BERBAHAN  DASAR  TANAH  LIAT,  SERBUK  DAUN KELOR,  DAN  ARANG  AKTIF  UNTUK  MENURUNKAN  KEKERUHAN  DAN MENINGKATKAN NILAI PH SAMPEL AIR SUNGAI MUSI
Oleh Achmad Faisal Faputri 1 , Indah Agus Setiorini 2 1,2 Jurusan  Teknik  Kimia  Prodi  Teknik  Pengolahan  Migas  Politeknik  Akamigas Palembang Jln. Kebon Jahe Komperta Plaju Tlp. 595595, 595595, Fax. (0711) 595595 Email: 1 achmadfaisal@pap.ac.id , 2 indah@pap.ac.id
Article History: Received: 08-01-2023 Revised: 18-02-2023 Accepted: 24-03-2023
Abstract: Membran adalah lembaran bahan tipis yang berfungsi  sebagai  pemisah  selektif,  yang  dapat memisahkan dua fasa dari berbagai campuran. Dalam penelitian  ini  dibuat  membran  keramik  berpori berbasis  clay  dengan  variasi  serbuk  daun  kelor  dan penambahan arang aktif batang kelor dalam beberapa komposisi  yang  berbeda.Variasi  ukuran  bahan  yang digunakan  yaitu  80  dan  100  mesh  dengan perbandingan  komposisi  bahan  membran  keramik tanah  liat,  serbuk  daun  kelor,  dan  arang  yaitu  70%  : 20%  :  10%.  Kemudian  melakukan  uji  coba  membran untuk  menganalisa  turbidity  dan  pH  pada  air  sungai musi.  Hasil  pengujian  air  sungai  musi  yang  diolah dengan membran keramik tersebut mampu menurunkan  kekeruhan  air  yang  awalnya  28,9  NTU menjadi 3,40 NTU dengan waktu 12 jam. Sementara itu nilai pH pada awalnya 6,0 mengalami kenaikan setelah di filtrasi menjadi 7,0.
Keywords: Membran Keramik, Serbuk Daun Kelor, Arang, Air Sungai Musi

## PENDAHULUAN
Air  sungai  merupakan  salah  satu  komponen  lingkungan  yang  memiliki  fungsi penting bagi kehidupan manusia, termasuk untuk menunjang pembangunan ekonomi yang hingga  saat  ini  masih  merupakan  tulang  punggung  pembangunan  nasional.  Salah  satu fungsi  lingkungan  sungai  yang  utama  adalah  untuk  pengairan  lahan  pertanian  dan  untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih.  Seiring  dengan  pertambahan  penduduk  dan perkembangan  berbagai  industri,  maka  pencemaran  air  sungai  telah  menjadi  masalah serius yang dihadapi oleh manusia (Iis Ambarawati, dkk. 2012).
Sungai  musi  adalah  salah  satu  sungai  yang  terletak  di  provinsi  Sumatera  Selatan, Indonesia. Dengan panjang 750 kilometer, sungai ini merupakan yang terpanjang di pulau Sumatera  dan  membelah  kota  Palembang  menjadi  dua  bagian.  Sungai  musi  merupakan salah  satu  kebutuhan  penting  bagi  masyarakat  disekitarnya  untuk  keperluan  sehari-hari seperti  untuk  mencuci,  mandi,  dan  sarana  transportasi.  Seiring  dengan  meningkatnya
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
jumlah  penduduk  dan  perkembangan  industri  berdampak  pada  kualitas  air  sungai  musi yang  semakin  buruk.  Tingkat  pencemaran  di  sungai  musi  meningkat  akibat  aktivitas industri dan limbah rumah tangga.
Dengan pencemaran sungai musi yang terus meningkat, diperlukannya pemahaman bagaimana  cara  mengelola  air  yang  tercemar  supaya  mendapatkan  air  yang  bersih.  Ada beberapa metode untuk mengatasi atau mengelola air yang telah tercemar adalah dengan menggunakan proses seperti pendidihan, klorinasi, flokulasi desifektan, penggunaan sinar ultraviolet (UV), biosand filter dan sebagainya (Sobsey dkk, 2008).
Namun salah satu alternatif teknologi tepat guna yang menjajikan untuk mengatasi pengolahan air konsumsi  rumah tangga dalam skala kecil adalah menggunakan membran keramik (Furqoni, dkk. 2016). Filter air keramik sangat menarik karena biaya yang rendah, kemampuan fabrikasi dan penggunaan, dan kemampuuan mereka untuk menyaring bakteri dari  air  dengan  sangat  efektif  (Abriga  dan  Sam,  2014).  Membran  keramik  sendiri  adalah filter yang dibuat dari campuran tanah liat dan bahan organik yang mudah terbakar seperti daun teh, bubuk kopi, serbuk gergaji, dan sebagainya (Widodo, 2015). Saat ini, aplikasi dari membran  keramik  telah  mengalami  peningkatan  yang  pesat  dikarenakan  membrane keramik  memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam  proses  pemisahan  serta  stabilitas  termal dan mekanik (Hristov et al. 2012).
Selain menggunakan membran keramik yang terbuat dari tanah liat diperlukan juga bahan  aditif  lain,  bahan  aditif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  daun  kelor  dan batang  kelor.  Alasan  menggunakan  bahan  aditif  tersebut  dikarenakan  berdasarkan penelitian  sebelumya  oleh  Alegantina  et  al  (2013)  bahwa  daun  kelor  mengandung  fenol dalam  jumlah  yang  banyak  yang  dikenal  sebagai  penangkal  senyawa  radikal  bebas. Sedangkan penggunaan batang kelor digunakan sebagai arang aktif. Penggunaan arang aktif sangat penting dalam proses penjernihan air dan udara (Harris, 1999).
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  karena  kadar  parameter  kekeruhan  air sungai  Musi  melebihi  baku  mutu  yang  dapat  memberikan  dampak  buruk  terhadap kesehatan dan terhadap kualitas air tersebut. Pada penelitian ini, membran keramik dibuat dari tanah liat sebagai bahan dasar dan campuran bahan aditif berupa daun kelor dan arang batang kelor, dengan bentuk membran flat.

## Air
Air  merupakan  salah  satu  zat  yang  paling  penting  dalam  kehidupan.  Air dimanfaatkan  oleh  semua  makhluk  hidup  untuk  bertahan  hidup,  dan  khususnya  untuk manusia  selain  diminum  untuk  bertahan  hidup,  juga  digunakan  pada  berbagai  kegiatan lainnya seperti mencuci, mandi, memasak, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, apabila air yang  digunakan  terkontaminasi  oleh  bakteri  ataupun  zat  kimia  lainnya,  maka  akan menimbulkan penyakit bagi manusia. Berdasarkan isu yang ada terkait air bersih, apabila air yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak higiene dan aman merupakan salah satu faktor utama dari penyebab 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia (Rismawati et al, 2016).
Air yang dimanfaatkan manusia untuk keperluan hidup sehari-hari adalah air yang berkualitas, sesuai standar yang telah  ditetapkan oleh instansi/lembaga. Standar tersebut merupakan  hasil  riset  mutakhir  sesuai  dengan  ilmu  dan  teknologi  kesehatan  yang
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
berkembang  saat  ini,  sehingga  dapat  memberikan  jaminan  kesehatan  namun  air  yang melimpah itu kualitasnya banyak yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan itu sehingga diperlukan usaha untuk memperbaikinya (Saparuddin, 2010).
Secara  kualitas,  air  harus  tersedia  pada  kondisi  yang  memenuhi  syarat  kesehatan. Kualitas air dapat ditinjau dari segi fisika, kimia dan biologi (Kusnaedi, 2010).

## Baku Mutu Air
Pengertian  baku  mutu  air  menurut  PU  Cipta  Karya  sebagai  berikut,  ukuran  batas atau kadar makhluk hidup, zat energy atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar  yang  masih  boleh  ada  di  dalam  badan  air  untuk  berbagai  kebutuhan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum aman bagi kesehatan  apabila  memenuhi  persyaratan  fisika,  mikrobiologis,  kimiawi,  dan  radioaktif yang  dimuat  dalam  parameter  wajiib  dan  parameter  tambahan.  (Permenkes  RI  No.  492, 2010)
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  tahun  2001  mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 kelas yaitu:
a. Kelas I (satu), air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau  peruntukan  lain  yang  mempersyaratkan  mutu  air  yang  sama  dengan  kegunaan tersebut.
b. Kelas II (dua), air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/saran rekreasi air,  pembudidayaan  ikan  air  tawar,  perternakan,  air  untuk  mengairi  pertanaman,  dan atau  peruntukan  lain  yang  mempersyaratkan  mutu  air  yang  sama  dengan  kegunaan tersebut.
c. Kelas III (tiga), air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar,  perternakan,  air  untuk  mengairi  pertanaman,  dan  atau  peruntukan  lain  yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
d. Kelas IV (empat), air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

## Membran
Membran  adalah  lapisan  tipis  yang  dapat  digunakan  untuk  proses  pemisahan komponen yang berbeda berdasarkan sifat permeabilitasnya. Perbedaan sifat permeabilitas merupakan  landasan  utama  pada  proses  membrane  untuk  diterapkan  di  berbagai  bidang khususnya industri kimia. Pemisahan menjadi aplikasi industri yang utama pada teknologi membran  selama  15  tahun  terakhir  namun  pada  kenyataannya  studi  pemisahan  telah dimulai jauh sebelum periode tersebut (Baker, 2004).
Membran  memliki  berbagai  macam  keunggulan,  namun  penggunaaan  membran  juga mempunyai  keterbatasan  yaitu  terjadinya fouling atau pore blockage pada  membran,  dan jangka hidup membran yang relative singkat (Mulder, 1996).
Membran  berfungsi  memisahkan  material  berdasarkan  ukuran  dan  bentuk  molekul, menahan  komponen  dari  umpan  yang  mempunyai  ukuran  lebih  besar  dari  pori-pori

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.2, No.10, Maret 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
membran  dan  melewatkan  komponen  yang  mempunyai  ukuran  yang  lebih  kecil.  Filtrasi menggunakan  membran  selain  berfungsi  sebagai  sarana  pemisahan  juga  sebagai  sarana pemekatan  dan  pemurnian  dari  suatu  larutan  yang  dilewatkan  pada  membran  tersebut. Kelebihannya  adalah  membran  tidak  mengubah  struktur  molekul  zat  yang  dipisahkan, sehingga prosesnya lebih sederhana (Agustina, 2006).

## Klasifikasi Membran
Menurut  Cui  dan  Muralidhara  (2010),  berdasarkan  ada  tidaknya  pori  pemisahan membran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
a.  Membran  berpori  (pemisahan  berdasarkan  perbedaan  ukuranpartikeldengan  ukuran pori membran),
b.  Membran  tidak  berpori  (pemisahan  berdasarkan  perbedaan  kelarutan  dankemampuan berdifusi).
Menurut Mulder (1996), berdasarkan jenis pemisahan dan strukturnya, membrane dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:
a. Porous membran. Pemisahan berdasarkan atas ukuran partikel dari zat-zat yang akan dipisahkan.  Hanya  partikel  dengan  ukuran  tertentu  yang  dapat  melewati  membran sedangkan  sisanya  tertahan.  Porous  membran  digunakan  pada  microfiltrasi  dan ultrafiltrasi.
b. Non-porous membran.  Dapat  digunakan  untuk  memisahkan  molekul  dengan  ukuran yang  sama,  baik  gas  maupun  cairan.  Pada  non-porous  membran,  tidak  terdapat  pori seperti halnya porous membran. Perpindahan molekul terjadi melalui mekanisme difusi. Jadi, molekul  terlarut didalam membran, baru kemudian berdifusi melewati membran tersebut.
c. Carrier membran. Pada carrier membran, perpindahan terjadi dengan bantuan carrier molecule yang  mentrasnformasikan  komponen  yang  diinginkan  untuk  melewati membran. Carrier  molecule memiliki  afinitas  yang  spesifik  terhadap  salah  satu komponen sehingga pemisahan dengan selektifitas yang tinggi dapat tercapai.

## Prinsip Kerja Membran
Prinsip  kerja  pemisahan  dengan  menggunakan  membran  adalah  dengan menggunakan  perbedaan  ukuran  antara  partikel  yang  memiliki  ukuran  lebih  besar dibandingkan  dengan  pori-pori  membran.  Selain  itu,  proses  pemisahan  dengan menggunakan media membran dapat terjadi karena membran mempunyai sifat selektifitas yaitu kemampuan untuk memisahkan suatu partikel dari campurannya.
Menurut Nasir Subriyer, dkk (2011), kinerja atau efisiensi perpindahan didalam membran ditentukan oleh dua parameter yaitu:
a. Permeabilitas
Permeabilitas  sering  disebut  juga  sebagai  kecepatan  permeat  atau  fluks  adalah jumlah volume  permeat yang melewati satu satuan permukaan luas membran dengan adanya gaya dorong dalam hal ini berupa tekanan. Pada proses filtrasi nilai fluks yang umum  dipakai  adalah  fluks  volume  larutan  umpan  yang  dapat  melewati  membran persatuan  satuan  waktu  persatuan  luas  membran.  Faktor  yang  mempengaruhi
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
permeabelitas  adalah  jumlah  dan  ukuran  pori,  interaksi  antara  membran  dan  larutan umpan, viskositas larutan serta tekanan dari luar.
b. Selektifitas
Selektifitas suatu membran merupakan ukuran kemampuan suatu alat membran keramik menahan suatu suspensi atau melewati suatu suspensi tertentu lainya. Faktor yang  mempengaruhi  selektifitas  adalah  besarnya  ukuran  partikel  yang  akan melewatinya, interaksi antara membran, larutan - larutan umpan dan ukuran pori.

## METODOLOGI PENELITIAN
Alat dan Bahan a. Alat
Peralatan yang diperlukan untuk pembuatam membran keramik pada penelitian antara lain:
1.  Sieve Shaker (ayakan)
Ayakan digunakan untuk mengayak serbuk daun kelor dan arang batang kelor. Ayakan yang  digunakan  ayakan  yang  berukuran  30  mesh,  40  mesh,  50  mesh,  80  mesh,  100 mesh dan 200 mesh.
2.  Gelas Ukur Gelas ukur digunakan untuk mengukur sampel tanah liat, daun kelor dan arang batang kelor.
3.  Spatula
Spatula digunakan untuk mengaduk sampel yang telah dicampur.
4.  Oven Oven digunakan untuk memanaskan membran yang sudah dikeringkan
5.  Timbangan Timbangan digunakan untuk menimbang tanah liat, daun kelor dan arang batang kelor pada pembjujatan membran keramik.
6.  Mortar Mortar digunakan untuk menghaluskan arang batang kelor
7.  Kaca arloji Kaca arloji digunakan untuk sebagai cetakan membran keramik
8.  Chruser
Chruser digunakan untuk menghaluskan daun kelor.
9.  Desikator Desikator digunakan untuk menyimpan membran agar tidak terkena udara.
10. Jangka sorong
Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan membran
11. Alat press
Alat press digunakan untuk mempres membran agar ukuran sama. 12. Turbidity meter
Alat turbidity meter digunakan untuk keperluan analisa kekeruhan air atau larutan. 13. pH tester
pH tester digunakan untuk mengukur kadar keasaman atau basa pada suatu cairan. 14. Kertas lakmus
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Kertas lakmus digunakan untuk mengukur tingkan keasaman air.
b. Bahan
1.  Tanah Liat
2.  Daun Kelor
3.  Arang Batang Kelor
4.  Air AC
c. Parameter Uji
Parameter  uji  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  adalah  pengujian  terhadap  dua parameter yang berbeda, yaitu:
1.  pH 2.  Turbidity
d. Proses Pembuatan Membran Keramik
Proses  pembuatan  membran  keramik  dilakukan  dengan  memvariasikan  bahan  baku membran seperti: tanah liat, serbuk daun kelor dan arang dengan perbandingan tertentu. Secara skematis dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 1. Skema Pembuatan Membran Keramik Dalam penelitian ini hanya digunakan satu rangkaian unit media membrane keramik dengan  bentuk  plat  lingkaran  dimana  berdasarkan  komposisi  bahan  dan  ukuran  partikel masinng – masing  terdiri  dari  3  perlakuan  dengan  ketebalan  membran  yaitu  3  mm  dan diameter (d) = 5 cm serta luas permukaan membrane yaitu 19,625 cm 2 dengan komposisi membran 70%  tanah liat, 20% serbuk daun kelor dan 10% arang.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Gambar 2. Sistem Membran Keramik e.  Proses Pencucian Membran Keramik
Membran keramik sebelum digunakan banyak pori-pori yang tersumbat oleh partike- partikel  halus  yang  tertahan  pada  membran.  Membran  sebaiknya  dilakukan  pencucian dilakukan  agar  laju  perembesan  pada  membran  tidak  lambat  sekaligus  menghilangkan komponen  yang  dapat  terlarut  kedalam  air  hasil  filtrasi  membran.  Cara  pencucian membran yaitu sebagai berikut:
1. Siapkan membran yang sudah dibakar selama 3 jam, dinginkan terlebih dahulu.
2. Siapkan air ac atau aquadest kedalam suatu wadah.
3. Masukkan membran kedalam tempat yang sudah diisi dengan air ac atau aquadest.
4. Rendam membran selama 3 jam.
f. Cara Pengambilan Sampel Air Dari Membran
Air  yang  sudah  tertampung  pada  wadah  penampung  diambil  dan  dilakukan pengecekan  dan  pengamatan.  Pengambilan  sampel  untuk  kekeruhan  menggunakan  botol sampel  biasa  yang  terbuat  dari  bahan  plastik  dengan  ukuran  50  ml.  Kemudian  air ditampung kedalam gelas ukur untuk mengetahui total volume.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Pembuatan  membran  keramik  berbasis  clay  dengan  variasi  serbuk  daun  kelor  dan penambahan  arang  batang  kelor  yang  telah  dilakukan  proses  pembakaran  selama  3  jam dengan temperatur 200-500 ⁰ C bertujuan untuk meningkatkan kualitas membran keramik sebagai  filter.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  data  pengamatan  dan  hasil analisa  sampel  terhadap  kualitas  air  sebelum  dan  sesudah  melewati  membran  dengan komposisi tanah liat campuran serbuk daun kelor dan arang batang kelor yaitu Turbidity dan pH.

## Sampel Awal
Sampel  awal  ialah  air  Sungai  Musi  yang  dianalisa  terlebih  dahulu  sebelum  melewati membran denggan parameter uji seperti yang ada pada tabel 1.
Tabel 1 Data Sampel Awal Sampel Ph Turbidity
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ..
Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online) Air Sungai Musi Palembang 6.0 Keruh
Pada  tabel  2  ditampilkan  data  pengamatan  dengan  hasil  analisa  secara  fisik  dan kimia.  Dimana  secara  fisik  dilakukan Turbidity dan flux sedangkan  secara  kimia  yaitu dilakukan dengan pengukuran pH sampel.

## Tabel 2 Data Hasil Penelitian
Volume Ukuran (No Mesh) Komposisi Clay : Serbuk Daun kelor: Arang pH Turbidity Volume kelolosan air (ml) Fluks (cm/jam) 80/100 70%: 20%: 10% 7 Jernih 28.5 0.121

## 2. Pembahasan Analisa Turbidity
Parameter  fisik  yang  diuji  ialah  pengaruh  komposisi  bahan  terhadap Turbidity (kekeruhan).  Pada  sampel  awal  air  yang  di  pakai  keruh  dengan  nilai turbidity 28,9  NTU, setelah di filtrasi menggunakan membran sampel menjadi jernih dengan nilai turbidity yang juga mengalami penurunan menjadi 3,40 NTU. Dari hasil tersebut dapat diketahui kinerja membran mampu menurunkan tingkat kekeruhan.

## Analisa pH
Parameter  kimia  yang  diujikan  pada  penelitian  ini  adalah  pengukuran  tingkat keasaman atau pH dari sampel yaitu air sungai musi, dimana sampel awal air sungai Musi sebelum  dilakukan  filtrasi  pHnya  ialah  6.0.  Kemudian  setelah  dilakukan  filtrasi  pada  air sungai tersebut mengalami peningkatan pH yaitu menjadi 7. Untuk pengujian ph pada air sungai musi membran ini mampu mengubah ph air sampel menjadi air yang  layak untuk diminum.

## Analisa Flux
Secara karakteristik membran memiliki keceptan alir (fluks) yang lambat, hal ini dapat dilihat bahwa nilai fluks yang kecil yaitu 0,121 cm/jam. Hal ini sesuai dengan teori filtrasi, yakni  cairan  yang  dimasukkan ke  dalam  membran  berpori,  semakin  kecil  pori  membran, maka air yang turun (filtrat) juga semakin lambat, sebaliknya semakin besar pori membran, maka  air  yang  turun  semakin  cepat.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Dahlan.  M.  H., Pratama E.J. dan Odina M. (2016), semakin besar ukuran pori-pori membran menunjukkan bahwa volume yang dihasilkan sebagai nilai fluks juga besar.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian  tentang  Pembuatan  Membran  Keramik  Berbasis Tanah Liat, Serbuk Daun Kelor, dan Arang Aktif Dengan Komposisi 70% : 20% : 10% Untuk Menurunkan  Kekeruhan  dan  meningkatkan  Nilai  pH  Air  Sungai  Musi,  dapat  disimpulkan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
bahwa  air  hasil  dari  proses  pemurnian  air  dengan  menggunakan  membran  keramik  ini menghasilkan air bersih. Selain itu dapat diketahui bahwa penggunaan membran keramik dalam  proses  pemurniaan  air  terbilang  efektif  karena  dapat  menetralkan  ph  air  dan turbidity,  dengan  nilai  pH  7  dan  nilai  turbidity  3,40  NTU.  Dapat  diketahui  juga  pengaruh komposisi  tanah  liat,  daun  kelor,  dan  arang  dalam  pembuatan  membran  keramik  sangat berpengaruh terhadap kecepatan alir (fluks). Hal ini dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran pori-pori sehingga laju alir yang dihasilkan kecil yaitu 0,121 cm/jam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abiriga,  F.,  Sam,  O.K.  2014.  Effect  of  Grogs  on  in  the  Performance  of  Ceramic  Water Filters.  Science  Journal  of  Physics  ISSN:  2276-6367.  Kyamboga  University.  Kampala Uganda.
[2] Agustina,  S.  2006.  Teknologi  Membran dalam  Pengolahan Limbah  Cair  Industri. Bulettin Penelitian. Vol. 28, No. 1.
[3] Apriyanti,  E  dan  Wishnu,  W.  2017.  Pengaruh  Karakterisasi  Pada  Pembuatan  Membran Keramik  Komposit  Abu  Vulkanik  Untuk  Pengolahan  Air  Bersih.  Universitas  Diponegoro. Semarang.
[4] Azrul, Azwar. 1995. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
[5] Brown,  J.  2007.  Effectiveness  of  ceramic  filtration  for  drinking  water  treatment  in Cambodia. Dissertation, University of North Carolina.
[6] Dies  R.  2003.  Development  of  a  ceramic  water  filter  for  Nepal.  Master  Thesis,  MIT, Massachusetts, USA.
[7] Effendi,  H.  2003.  Telaah  Kualitas  Air  Bagi  Pengelolaan  Sumber  Daya  dan  Lingkungan Perairan. Kanisisus. Yogyakarta.
[8] Mulder  M.  1996.  Basic  Principles  of  Membrane  Technology  .  2nd  edition.  Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
[9] Nasir,  S.,  Teguh,  B.,  dan  Idha,  S.  T.  2013.  Aplikasi  Filter  Keramik  Berbasis  Tanah  Liat Alam dan Zeolit pada Pengolahan Air Limbah Hasil Proses Laundry. Universitas Sriwijaya. Palembang.
[10] Nasir, S., Sisnayati, F. 2016. Ceramic Filters and Their Application for Cadmium Removal from Pulp Industri Effluent. Universitas Sriwijaya. Palembang.
[11] Nurhayati,  C.,  Tri,  S.  2015.  Pemanfaatan  Fly  Ash  Batubara  Sebagai  Bahan  Membran Keramik Pada Unit Pengolahan Air Gambut. Jurnal Dinamika Penelitian Industri Vol, 26. No. 2. Palembang
[12] Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan Pencemaran Air. Jakarta.
[13] Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  416/MenKes/Per/IX/1990  tentang  Persyaratan Kualitas Air Minum.
[14] Pradana dan Marsono. 2013. Uji Kualitas Air Minum Isi  Ulang Di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo  Ditinjau  Dari  Perilaku  Dan  Pemeliharaan  Alat.  Jurnal  Teknik  Pomits  Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Vol. 2, No. 2, Tahun 2013. ISSN:2337-3539.
[15] Rismawati,  L.,  Husaini.,  Khairiyati,  L.  2016.  Efektifitas  Pengolahan  Air  Minum  Ditinjau Dari Kualitas Air Minum Berdasarkan Parameter Fisik, Kimia dan Biologi Di IPA II Pinus PDAM  Intan  Banjar.  Jurnal  Publikasi  Kesehatan  Masyarakat  Indonesia,  Vol.  3.  No.  2. Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
[16] Slamet, J.S. 2000. Kesehatan Lingkungan. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
[17] Slamet,  S.  2013.  Karakterisasi  Komposit  Dari  Serbuk  Gergaji  Kayu  (Sawdust)  Dengan Proses Hotpress Sebagai Bahan Baku Papan Partikel. Prosiding SNST ke-4, ISBN 978-602- 99334-2-0. Universitas Muria Kudus. Semarang.
[18] Subriyer, N. Agmalini, S., Narke, N.L. 2011. Peningkatan Kualitas Air Rawa Menggunakan Membran Keramik Berbahan Tanah Liat Alam Dan Abu Terbang Batubara. Jurnal Teknik Kimia Vol. 19, No. 2. Universitas Sriwijaya.
[19] Suhendi,  A.  2007.  Pencirian  Membran  Mikrofiltrasi  Nilon-6.  [skripsi].  Bogor:  Institut Pertanian Bogor